421 



In No. 3 ist obiges Sauerstoffverhältniss = 6 : 8 : 15 = 1 : 1% : 2%, so 

 dass dies eine Verbindung 



3FeTi + 5FePe 

 sein würde. 



3 At. Titansäure = 1500 = 14,85 



5 - Eisenoxyd = 5000 = 49,50 1 „ 



8 - Eisenoxydul m 3600 = 35,65 f* e89 > 11 



10100 100. 

 Die Zusammensetzung dieser Substanzen, welche vielleicht Gemenge sind, muss 

 noch durch wiederholte Versuche festgestellt, und es muss insbesondere ermit- 

 telt werden, ob die angeblichen Krystalle eine solche Zusammensetzung haben. 



Magnetischer Eisensand. An sehr vielen Orten kommen Körner von 

 schwarzer Farbe und stark attraktorischer Wirkung auf den Magnet vor, worunter 

 man reguläre Oktaeder bemerkt. Klaproth fand in einer Probe von der {inlän- 

 dischen Küste 14p. C, Mahl 33 p.G. Titansäure, besonders aber hat sich Cor- 

 dier mit der Analyse dieser Substanzen beschäftigt, und daraus 11 — 16 p. G. 

 Titansäure erhalten. Sartorius v. Waltershausen giebt in dem Eisen- 

 sand aus Aetnalaven, in welchem Oktaeder vorkommen, und dessen sp. G. = 

 4,43 ist, 12,38 Titansäure und 92,18 Eisenoxyd an, was einen Ueberschuss 

 von 4,56 p. G. bildet, so dass Eisen oxydul vorhanden sein muss, dessen Be- 

 stimmung man in allen diesen Untersuchungen vermisst. 



Eine Probe von sehr feinem magnetischem Eisensand, am Müggelsee bei 

 Berlin vorkommend, von schwarzem Pulver, dessen sp. G. = 5,075 ist, gab 

 mir: 



Setzt man Fefi voraus, so ist der Rest Magneteisen, und das Ganze 



Fefi h- 6 Fe Fe 

 1 At. Titansäure = 500 = 5,18 



6 - Eisenoxyd = 6000 = 62,18 ü 



7 - Eisenoxydul = 3150 = 32,64 J ' 



9650 100. 

 Alle diese Substanzen möchten wohl Gemenge von Titan- und Magnet- 

 eisen, und bestimmte Verhältnisse nur zufällig sein. 



Tantalhaltiges Titaneisen. In dem Diamantsand von Diamantino, 

 Brasilien, fand Damour schwarze Körner, von dunkelgrünem Pulver, sp. G. 



